26日 中国国家灌溉排水委员会公布了 2021年度世界灌溉工程遗产 候选工程名单 高邮灌区名列候选名单榜首  高邮灌区 高邮灌区地处淮河下游，是南水北调东线工程源头段首个面积超过50万亩的大型灌溉区。 灌区引里运河水自流灌溉，总引水能力150个流量，有效灌溉面积3.26万公顷，主引水干渠105.8公里、支渠546.8公里、斗渠1600公里，经过千年延续，具有其独特的历史价值、科学价值、经济价值、生态价值和文化价值。 如今 高邮灌区"现代化节水生态型灌区" 雏形已经显现 将积极探索颇具南方特色的 灌区生态节水现代化建设与管理模式 为全国大型灌区建设管理做出贡献  通讯员高水轩扬州发布记者姜涛 新媒体编辑蚂蚁 鼓励一下  赞完再走
斑渍是单一色泽中夹杂着白色、色浅、色深，色深或黑色等各种斑点或斑纹，形状有大小，多数无规律，产生原因较多。  各种斑渍的产生原因 1.白色斑渍 1)如蜡斑、浆斑等，水滴、硬水和砂织疵； 2)毛坯在染色前未充分浸透，染色后造成白斑花点； 3)棉织物上有钙斑、碱斑； 4)在漂白过程中采用次氯酸钙，分解出来的石灰质残留在织物上没有洗净，染后产生一种拒染的白色斑点； 5)半制品丝光后局部风干，织物局部带碱； 2.色浅斑渍 织物上有拒染物，造成半防，或染色过程中布上滴水冲淡染液，织物上沾有花衣毛； 1)织物煮练不透，染坯上含拒染性物质； 2)毛坯布卷染时，织物上带有水渍，且卷入布卷内搁置过久，造成水渍浅斑； 3)凡用分散蓝染料，布面往往会出现很淡的色影渍； 4)活性染料轧卷堆置，用薄膜包扎不够严密，冷凝水渗入布卷造成浅色斑渍； 5)直接染料染色后未固色遇水滴造成色浅斑渍； 3.深色斑渍 造成原因与织物染前退浆是否退净，带碱情况、染色化料操作、染液浮沫状况、烘筒上是否沾有有色纤毛、染色工艺的执行情况以及织物上和染液中是否含重金属盐类等杂质都有密切关系。 1)织物上有浆斑浆渍，经染后呈深色斑渍； 2)印地素显色液中浮沫上织物呈云斑状色斑； 3)涤棉混纺织物染色后烘筒烘燥，烘筒沾有色纤毛，经热熔后呈深色斑渍； 4)色酚色基溶解不良被带到织物上，经轧染后成为不规则的深色染斑，此外轧辊有伤痕不易轧干也会产生； 5)冰染料显色液的温度、pH值较高，形成柏油状浮沫； 6)色酚打底烘干过快，易造成黑斑； 7)钙、镁、锌、铝等金属离子对重氮盐的影响； 8)织物在练漂过程中及色酚打底时，长期和铜质接触； 9)中性染料用热水溶解，易于凝结，并附于织物上； 10)硫化染料染色时，半制品退浆不匀，不净，或有局部风干碱斑染色后会产生红斑； 11)圆筒烧毛机的圆筒在使用中，会逐渐产生氧化膜，而影响烧毛质量； 4.锈斑：与铁锈有关 1)练漂前布上有铁锈，经前处理仍未去除； 2)在染整加工中与铁器接触； 3)直接染料卷染时，食盐含杂过多，侵蚀铁器生锈； 4)加工中用水含铁锈； 5.生斑：主要发生在煮练中，煮时不均匀，造成循环不畅，另外，用料不足，时间过短，煮练前退浆不净，煮练时温度过低等； 6.碱斑：主要发生在煮练工序，煮练液含杂多，锅面盖布未铺好，练液循环不良，煮布排残液不净，造成局部风干，使带碱杂质粘于织物上，煮练汽蒸后，水洗不净，退浆时保湿保温不够，发生风干现象，或丝光后未及时烘干，发生风干现象； 7.钙斑：与钙离子存在有关，煮练用硬水，漂白时，织物残留钙质未去净； 8.霉斑：织物上带浆料，在一定温度湿度下极易形成霉斑； 克服办法 染色成品呈现白色斑渍，色浅或色深斑渍 1.染坯上不可带有蜡斑 2.半制品退浆要净 3.注意染色用水的水质 4.要防止在染坯上或染色过程中滴着水滴 5.锈渍的防止和去除可用下列办法： 1)煮练液中加用硅酸钠，能稳定煮练用水中所含的铁质； 2)可在导辊及卷布辊上涂烘环氧乙烷树脂防锈； 3)发现织物上有锈斑，用温草酸液洗去，之后要用清水洗净，否则会使纤维脆损； 6.防止生斑、碱斑、钙斑、霉斑的措施和办法： 1)生斑：煮练要均匀，如不佳要复煮； 2)碱斑：锅面盖布要铺好，防止布匹浮出液外，排残液要及时洗净，防止布锅四壁的布匹受热烘烤，布上的碱质浓缩，将变为不匀的斑渍，发现后，可用稀热盐酸洗去； 3)钙斑：煮练用水经软化后使用，煮练液要先加软水剂，再加如肥皂等，如染色前发现钙斑，可用稀热盐酸洗涤处理； 4)霉斑： 7.要严格控制在制品数量，尽力避免在运输过程中沾上污渍 8.要注意化料操作，保证染料充分溶解 9.染色中要保证工艺上车 10.在染色过程中要注意浮沫的影响 11.要设法排除重金属离子的干扰 12.要做好设备清洁工作 斑渍鉴别 1.霉斑的特征：形状不一，有点状和块状，颜色有黄绿黑等几种，轻者可煮练去除，重者难以去除，且损伤纤维。霉斑形成前可闻到不同程度的霉味，在黄霉季节特别容易产生霉斑，霉斑的产生呈连续性、数量较大； 2.半制品白坯及染色成品所见到的斑渍：织物上呈现的斑渍，有的在半制品白坯上能见到，如：污渍、锈斑、钙斑、霉斑、生斑（隐约可见）、碱斑（风干后），但有的斑渍即使在染前已经存在，却不易发现，如蜡斑、浆斑； 3.拒水性斑渍的特征：只要用快速毛效法鉴别，水在斑渍处不能润湿，拒水性斑渍多属蜡斑、生斑形成； 4.蜡斑和生斑的鉴别： 1)得色不同：蜡斑有较强的防染作用，染色后呈白色斑渍，生斑不及蜡斑强，染后斑渍处色浅； 2)形状不一：蜡斑一般形状较小，疵点形态与上蜡操作有关，一般表现为经向染不着，纬向染得上或有轻微的拒染性，故呈经向长条形斑渍，而生斑形状较大，象云纹； 5.生斑与碱斑的鉴别： 1)产生疵点的部位不同：钙斑主要是杂质在织物表面的沉积，多数发生在锅面部位，而生斑是煮练不透所至，发生部位不定； 2)用稀热盐酸处理，钙斑去除，生斑不能消除； 3)得色不一：钙斑处染色后偏深，而生斑处染色后色浅； 6.碱斑的鉴别：碱斑风干后呈黄渍，白布上可见，又pH值在7以上； 7.锈渍与油渍的鉴别： 1)形状不同，锈渍外围不规则，而油渍外围轮廓较为光洁； 2)碱处理后，油渍可去除； 3)用草酸洗涤，锈渍可洗去，而油渍不能； 8.油渍和色渍的鉴别： 1)轻微油渍可用洗涤剂去除，而色渍不能； 2)色泽情况不一，油渍呈淡黄色或棕褐色，油拒染作用，而色渍的色泽往往是染色成品的同类色，或拼色染料的单一色； 9.轧染前与轧染后沾有花衣毛，造成斑渍的鉴别：轧染前织物上有花衣毛，产生某部色浅，轧染后，烘筒上有带色花衣毛，染色后呈深色斑点； 10.轧辊斑渍与染液悬浮物的区别：轧辊有伤痕不平，表现为织物不易轧干，斑渍呈规律性，斑渍、色渍深浅前后一致，染料溶解不良或有悬浮物存在，在织物上产生斑渍； 11.洗油渍、印疵点特征：多发生在薄形紧密织物上 1)斑渍重部由于洗刷关系，有损伤情况，吸色较多，色泽较深； 2)洗刷用的洗油剂未洗净，坯布洗油范围四周有杂质，斑渍边缘拒染，得色较浅。 来源：百度文库